— 34 
Richtung der Spiegel 3*86%, in jener der Jahresringe 9-3% 
(Laves). Nach Weisbaclfis Versuchen: Zunahme in Folg'e der 
Durchnässung' am Volumen 7-0 bis 8*8°/ 0 , am Gewichte 
91 bis 97%. 
Elasticität und Festigkeit. 
a) Zug parallel zur Faser: Elasticitätsmodul 
997'2 Kgr., Elasticitätsgrenze 1-617 Kgr., Bruchgrenze 4*3 Kgr. 
(Chevandier-Wertheim); absolute Festigkeit nach Karmarscli: 
3-14 bis 6-48 Kgr. 
b) Querfestigkeit: Zug im Sinne des Radius: 
Elasticitätsmodul 8i*i, Bruchgrenze 0*823 Kgr., im Sinne der 
Tangente: Elasticitätsmodul 155*2, Bruchgrenze 1*063 Kgr. 
(CFevandier-Werfheim); Querfestigkeit nach Karmarsch 0*82 
bis 1 *o6 Kgr. 
c) Biegung: Nach NÖrdlinger: Elasticitätsmodul 
946 bis 1453 Kgr., Biegungsfestigkeit 9*19 bis 10*27 Kgr* 
Spaltbarkeit. Sehr schwerspaltig*. 
Härte. Das Birkenholz ist weich, zähfaserig und 
locker gebaut; in Folge dessen ist es in feuchtem Zustande 
schwerer zu zersägten, als im trockenen. Ist der Widerstand 
beim Quersägen von Buchenholz = 1, so ist derselbe für 
Birkenholz = 1*35, frisch gefälltes Holz vorausgesetzt (Gayer). 
Dauer. Das Holz wird im Trocknen von Nag'ekäfern 
bald zerstört und fault im Freien, namentlich am Boden 
liegend. 
Eigentümlichkeiten. Maseriger, wimmeriger Wuchs 
häufig; Kropfe nicht selten. Leidet unter Gipfeldürre und 
Kernfäule. 
Verwendung. In der Tischlerei wird Birkenholz 
mannigfach verwendet, auch hie und da zu Möbeln aus 
gebogenem Holze. In der Wagnerei dient das Birkenholz 
hauptsächlich zur Erzeugung der IVlgen; man findet häufig 
den ganzen Felgenkranz aus einem einzigen gebogenen 
Stücke hergestellt. Die Reibscheibe (Wagenbrücke), welche 
eine sehr beträchtliche Reibung erfährt, wird oft aus Birken- 
